## PENGARUH KALSINASI TERHADAP STRUKTUR KRISTAL SERPENTIN YANG TERDAPAT DI JORONG SUNGAI PADI NAGARI LUBUAK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN
Vivi Febrini 1) Ratnawulan 2) Gusnedi 3)
1) Mahasiswa Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang
2) Staf Pengajar Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang Email : vivifebrini@yahoo.com

## ABSTRACT
Serpentine  rock  alteration  of  olivine  is  widespread  with  content  that  is  rich  in  magnesium  oxide  and silica. It has done research on the serpentine from Jorong Sungai Padi by giving heat treatment for investigating the  crystal  structure  of  serpentine.  The  samples  of  serpentine  were  crushed  and  sieved  till  form  powder  and calcined  at  temperature  725 ℃ to  825 ℃ for  1  hour.  The  results  calcination  were  characterized  by  X-Ray Diffraction  (XRD).  The  results  calcination  showed  that  the  serpentine  occurred  alteration  of  structure,  such  as from monoclinic structure became orthorombic structure. That’s mean showed, in serpentine had a new mineral.
Keywords : Crystal Structure,  X-Ray Diffraction (XRD)

## PENDAHULUAN
Serpentin  berasal  dari  batuan  ultrabasa  yang mengalami  perubahan  akibat hydrotermal dan terjadinya pergantian unsur-unsur yang minor seperti nikel,  kromium,  cobalt,  dan  scandium [6] .  Mineral yang  merupakan  kelompok  serpentin  antara  lain antigorite,  lizardite, dan chrysotile [9] .  Serpentin memiliki kenampakan sifat fisik yang beranekaragam.  Sehubungan  dengan  itu,  Tonggiroh (2011)  menyatakan  bahwa  kenampakan  sifat  fisik mineral  serpentin  berwarna  hijau  sampai  hijau  tua, memperlihatkan  struktur  retak  ( fractures )  dan umumnya  dijumpai  bersama  mineral  silika,  kalsit yang mengisi rongga batuan [17] . Gambar 1 menunjukkan kenampakan fisik serpentin.
Gambar 1. Batuan Serpentin [4]
Pada  dasarnya,  seluruh  mineral  serpentin memiliki  struktur  kristal  dan  struktur  kimia  yang sama. Antigorite dan clinochrysotile memiliki struktur  kristal  berupa  monoklinik. Orthochrysotile dan parachrysotile memiliki struktur kristal
orthorombic .  Sedangkan, lizardite memiliki  struktur trigonal dan hexagonal [19] .
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  bahwa antigorite mempunyai struktur yang terlihat seperti pemanjangan  gelombang,  yaitu  ikatan  lembaran oktahedral yang berkelanjutan ke lembaran tetrahedral  dengan  setengah  gelombang  namun  tidak mengubah lembaran silikat [5] .
Gambar 2.  Struktur Antigorite [10]
Pada antigorite , ketidaksempurnaan penyesuaian lapisan oktahedral dan lapisan tetrahedral mengakibatkan struktur kristal melengkung.
Pelengkungan  lembaran  ini  tidak  berlanjut,  akan tetapi  muncul  dalam  bentuk  rangkaian/patahan kecil [10] .  Sifat  fisis  dari antigorite meliputi  sistem kristal  monoclinic  dengan  unit  selnya  a=5.3 , b=9.25 , dan c=7.3 [3] . Struktur antigorite yang seperti ini menyebabkan antigorite menjadi  padat  dan  lunak,  sehingga  dapat dipahat  atau  diukir  untuk  dimanfaatkan  sebagai ukiran, meja, patung, dan batu giok [9] .
Pada  Gambar  2  menunjukkan  bahwa lizardite memiliki struktur planar dengan lembaran tetrahedral yang  menyimpang  dan  disambungkan  dengan lembaran  oktahedral.  Biasanya  jenis lizardite nya adalah lizardite 1T. Penggantian ion Al ke Si, terjadi di  lembaran  tetrahedral,  dan  penggantian  ion  Al  ke Mg terjadi di lembaran octahedral [5] .
Gambar 3.  Struktur Lizardite [5]
Walaupun  memiliki  persamaan  antar  jenis mineral,  juga  terdapat  perbedaan.  Perbedaannya terletak pada lengkungan kekisi yang mengakibatkan antigorite dan lizardite menjadi  padat  atau  berbutir halus, sedangkan chrysotile menjadi berserat [8] .
Gambar 4.  Struktur Chrysotile [10]
Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa pelengkungan  lembaran  pada chrysotile lebih berkelanjutan,  sehingga  menghasilkan  rongga  yang berkesinambungan  yang  memperlihatkan  mineral perilaku  seratnya. Chrysotile berbeda  dengan antigorite karena chrysotile memiliki  serat  halus [10] . Chrysotile dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  tahan api atau pembuatan bahan tahan panas [15] .

## Struktur Kristal
Setiap  atom  dalam  kristal  dianggap  suatu  titik, tepat  pada  kedudukan  setimbang  tiap  atom  di  dalam ruang. Pola geometrik yang diperoleh dinamakan kisi kristal. Periodisitas tiga dimensional yang merupakan karakteristik  kristal  dapat  menggunakan  beberapa geometri  yang  berbeda.  Ada dua  jenis  kisi  yaitu  kisi Bravais dan non Bravais. Dalam kisi Bravais, seluruh titik  kisi  adalah ekivalen ,  artinya  kisi  bersifat invariant  terhadap  operasi  simetri  translasi.  Dengan demkian, semua atom dalam  kristal  haruslah sejenis. Sedangkan dalam kisi non Bravais terdapat beberapa titik kisi yang tidak ekivalen [11] .
Berdasarkan  parameter  kisi,  maka  variasi  sudut aksial  dan  varasi  ukuran  relatif  dari  dimensi a,  b,  c akan  menghasilkan  tujuh  sistem  kristal  yang tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Tujuh Sistem Kristal dan Empat Belas Kisi Bravais [18]
Sesuai  dengan  ketujuh  sistem  yang  ada  pada Tabel  1,  terdapat  14  sistem  Bravais  yang diperlihatkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Empat Belas Kisi Bravais [11]
Pada  Tabel  1  dan  Gambar  5  memperlihatkan  7 sistem kristal dan 14 kisi bravais. Tujuh sistem kristal tersebut  antara  lain  kubik,  monoklinik,  triklinik, tetragonal, orthorombik, rhombohedral dan hexagonal [11] .
Beragam  struktur  kristal  ini  dapat  mengalami perubahan jika suatu material dipanaskan dengan laju pemanasan [14] .  Berubahnya  struktur  dari  material akibat  temperatur  disebabkan  karena  ketika  suatu material  dipanaskan  maka  akan  terjadi  peningkatan energi yang memungkinkan atom-atom bergetar akan menyebabkan  jarak  antar  atom  pun  lebih  besar sehingga dapat merubah struktur kristal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Hubungan Antara Energi dan Ikatan Struktur pada Bahan [18]
Pada  Gambar  6  memperlihatkan  hubungan antara  pengaruh  energi  terhadap  jarak  antar  atom, semakin  besar  energi  yang  diberikan  maka  jarak antar  atom  akan  semakin  menjauh  sehingga mempengaruhi  struktur  dari  material.  Energi  yang diperlukan  sebuah  atom  untuk  berdifusi  disebut energi  aktivasi.  Jika  sebuah  atom  memiliki  energi aktivasi yang cukup untuk mendobrak ikatannya
maka  akan  terjadi  proses  difusi [18] .  Proses  difusi menggambarkan  situasi  pergerakan  atom  yang  tidak terletak  pada  kisi  kristal,  tapi  menempati  posisi interstisi [14] .  Ketika  suhu  meningkat  dan  atom-atom didalam  padatan  mengalami  vibrasi  yang  lebih energetik, maka sebagian kecil fraksi dari atom-atom tersebut  akan  mengalami  perubahan  posisi  dalam kisi [18] .
Posisi atom dalam sebuah kristal dapat diketahui dari intensitas relatif pada difraksi dengan menggunakan sinar x. Sinar x merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar 1 angstrom [13] . Pada tanggal 8 November 1895 Wilhem Roentgen  menemukan  sinar  x  secara  tidak  sengaja. Waktu  itu  Roentgen  sedang  melakukan  percobaan untuk menguji kekasatan mata dalam ruang gelap.
Roentgen membungkus semua kaca pada tabung sinar  katoda  dengan  menggunakan  kertas  tebal berwarna  hitam.  Ketika  sinar  katoda  ditembakkan, Roentgen  melihat  sinar  yang  memancar  dari  benda yang  terbuat  dari  barium  plastinosianida  yang merupakan  material  fluoresen.  Sehingga  Roentgen berkesimpulan  bahwa  pasti  ada  berkas  sinar  tak terlihat telah menumbuk barium plastinosida sehingga  memancarkan  sinar  yang  dinamakan  sinar x. Sinar x memiliki sifat-sifat sebagai berikut [16] :
a. Sinar  x  berasal  dari  sinar  katoda  yang menumbuk plat anoda
b. Sinar  x  bergerak  dalam  garis  lurus  dan  dapat menghitamkan plat fotografi
c. Sinar x mampu menembus berbagai zat: kertas, kayu, aluminium, platina dan timbal.
Gambar 7. Diagram Tabung Sinar X [1]
Gambar  7  merupakan  diagram  tabung  sinar  x. Beda  potensial  yang  diberikan  antara  katoda  dan anoda  menggunakan  sumber  yang  bertegangan tinggi.  Perbedaan  potensial  yang  tinggi  ini  mampu menimbulkan  arus  elektron  sehingga  elektron- elektron yang dipancarkan akibat pemanasan filamen akan  dipercepat  menuju  logam  target.  Elektron  yang dipercepat  tiba-tiba  akan  terhenti  karena  menabrak logam  target,  sehingga  dihasilkan  sinar  x.  Sinar  x yang  terjadi  karena  proses  pengereman  ini  disebut dengan bremsstrahlung (“radiasi pengereman”).
Sebagian  dari  elektron  yang  dipercepat  itu  juga akan menabrak elektron lainnya pada kulit atom. Hal ini menyebabkan elektron pada kulit atom tereksitasi dan menimbulkan kekosongan. Kekosongan ini akan segera  ditempati  oleh  elektron  dari  kulit  bagian  luar yang  disertai  dengan  pemancaran  photon  yang disebut dengan sinar x karakteristik [1] . Verifikasi  dalam  struktur  kristal  yang  sangat baik  adalah  melalui  difraksi  sinar  x.  Difraksi  sinar  x pada material terjadi akibat dua fenomena [12] :
a. Hamburan oleh tiap atom
b. Interferensi  gelombang  oleh  tiap  atom–atom tersebut. Interferensi ini terjadi karena gelombang  yang  dihamburkan  oleh  atom memiliki  koherensi  dengan  gelombang  datang dan demikian pula dengan mereka sendiri. Teori  difraksi  sinar  x  dikembangkan  oleh  Sir William  H.  Bragg  pada  tahun  1913.  Bragg menunjukkan  bahwa  bidang  yang  berisi  atom  di dalam  kristal  yang  disebut  bidang  Bragg,  akan memantulkan  radiasi  dengan  cara  yang  sama  persis dengan  peristiwa  pemantulan  cahaya  di  bidang cermin, seperti ditunjukkan pada Gambar 8 [7] .
Gambar 8. Bidang Bragg [7]
Jika  ditinjau  radiasi  yang  dipantulkan  oleh bidang  Bragg  yang  tersusun  secara  paralel  dan berjarak d satu  sama  lain,  maka  terlihat    pada Gambar  19  bahwa  ada  kemungkinan  sinar-sinar datang  akan  dipantulkan  oleh  setiap  bidang  dan saling  berinterferensi  secara  konstruktif  untuk menghasilkan penguatan secara menyeluruh terhadap sinar  pantul.  Kondisi  untuk  interferensi  konstruktif tersebut  menggambarkan  bahwa  perbedaan  lintasan antara  kedua  sinar, AB=2d akan  sama  dengan paduan  sejumlah  panjang  gelombang [7] .  Oleh  karena itu, hukum Bragg menyatakan bahwa :
(1)
Gambar 9. Difraksi Bragg [7]
Arah  berkas  yang  dipantulkan  oleh  atom  dalam kristal ditentukan oleh geometri dari kisi kristal yang bergantung  pada  orientasi  dan  jarak  bidang  kristal. Suatu kristal yang memiliki simetri kubik ( a = b = c, α = β = γ = 90° ) dengan ukuran parameter kisi, a =b = c , maka sudut-sudut berkas yang didifraksikan dari bidang-bidang  kristal  ( hkl )  dapat  dihitung  dengan rumus jarak antar bidang sebagai berikut:
( ) (2) Dengan menerapkan hukum Bragg dari Persamaan  (2)  dan  mensubtitusikan  ke  Persamaan (1), sehingga diperoleh persamaan:
( ) (3)
(4)
a,  b ,  dan c merupakan  parameter  kisi  dan h  k  l merupakan  indeks  untuk  menyatakan  arah  bidang kristal (indeks miller). Dari Persamaan (7), parameter kisi dan kristal dapat ditentukan [18] . Untuk menentukan  parameter  kisi a=b  c ,  akan  diperoleh persamaan :
(5) √ (6)
Di  dalam  setiap  kristal,  beberapa  jenis  bidang Bragg  yang  berbeda,  masing-masing  dengan  jarak pisahnya  sendiri-sendiri,  dapat  dibentuk  dengan mengiris kristal tersebut melalui berbagai cara. Setiap jenis  bidang  ini  dapat  menaikkan  difraksi.  Dengan begitu,  jika  sebuah  sinar  x  dilewatkan  ke  dalam kristal-kristal  yang  memiliki  orientasi  acak,  seperti dalam  sampel  bubuk  atau  dalam  timah  tipis,  pola difraksi yang berbentuk lingkaran-lingkaran konstentris  akan  teramati  di  layar  yang  terletak dibelakang  sampel.  Sebuah  lingkaran  tertentu  akan berhubungan  dengan  difraksi  orde  tertentu  yang dihasilkan oleh sejenis bidang tertentu pula.
Menurut  bidang  Bragg,  jarak  pisah  tersebut adalah  jarak  interatomik [7] .  Penentuan  orientasi kristal  dilakukan  dengan  mengamati  pola  berkas difraksi sinar-X yang dipantulkan oleh kristal. Untuk XRD,  pola  difraksi  diamati  sebagai  fungsi  sudut 2θ . Pola  difraksi  yang  terjadi  kemudian  dibandingkan dengan JCPDS sebagai data standar .

## METODE PENELITIAN
1. Pengambilan serpentin
Posisi  pengambilan  sampel  serpentin  secara geografis ditentukan dengan GPS ( Global Positioning  System ).  Sampel  diambil  dari  Jorong Sungai  Padi  Nagari  Lubuk  Gadang  Kecamatan Sangir,  Kabupaten  Solok  Selatan,  Sumatera  Barat. (Kordinat  :  Lintang  Selatan         ,   dan  Bujur Timur
.  Lokasi  pengambilan  serpentin dapat diperlihatkan pada Gambar 10.
Gambar 10. Lokasi Serpentin di Jorong Sungai Padi

## 2. Pembersihan serpentin
Serpentin yang diambil berasal dari batuan induk di  Bukit  Jorong  Sungai  Padi.  Serpentin  yang  telah diambil dapat dibersihkan atau dicuci dan dikeringkan.

## 3. Penggerusan serpentin
Penggerusan serpentin menggunakan mortar baja seperti  yang  diperlihatkan  pada  Gambar  11  agar dapat dihaluskan dengan bowlmill . Serpentin digerus hingga berukuran kecil dan berdiameter ± 1cm.
Gambar 11. Mortar Baja untuk Menggerus Serpentin

## 4. Penghalusan serpentin
Serpentin  yang  telah  digerus  dihaluskan  dengan bowl  mill  untuk  mendapatkan  ukuran  butir  yang sama  hingga  200  mesh  sebanyak  30  gram  dan memenuhi  ukuran  standar  sampel.  Gambar  12 memperlihatkan  sampel  serpentin  yang  telah  digerus dengan bowlmill.
Gambar 12. Sampel Serpentin dengan Bowlmill

## 5. Pemanasan
Serbuk serpentin yang telah diberi label tersebut disinter  dengan  suhu  yang  sesuai  pada  labelnya. Serbuk  serpentin  tersebut  dimasukkan  kedalam cawan porselen. Pemanasan dilakukan di Laboratorium  Jaminan  Kualitas  PT.  Semen  Padang. Serpentin  dipanaskan  dengan  menggunakan furnace dengan temperatur 725 ℃ , 750 ℃ ,775 ℃ , 800 ℃ , dan 825 ℃ .  Pemanasan  ini  dilakukan  dengan  lama penahanan  selama  1  jam  pada  tiap  temperatur. Setelah  dipanaskan  dalam furnace ,  cawan  porselen dimasukkan  kedalam  desikator  untuk  didinginkan terlebih dahulu sebelum dikarakterisasi dengan XRD

## 6. Pemberian label
Sampel  yang  akan  di  karakterisasi  diberi  label dengan  nama  :  sebelum  disinter,  725 ℃ ,  750 ℃ ,775 ℃ , 800 ℃ , dan 825 ℃ seperti Gambar 13.
Gambar 13. Sampel yang Diberi Label

## 7. Karakterisasi Sampel
Sampel  serpentin  yang  telah  dikalsinasi  dengan temperatur  725 ℃ , 750 ℃ ,775 ℃ , 800 ℃ , dan 825 ℃ selanjutnya dapat dikarakterisasi dengan menggunakan XRD untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik dari mineral serpentin yang ditinjau dari struktur serpentin.
8. Metode X-Ray Diffractometer
X-Ray Diffractometer digunakan untuk mengkarakterisasi  sampel  yang  ditinjau  dari  struktur serpentin.  Sebelum  sampel  dikarakterisasi,  terlebih dahulu  dipreparasi.  Tahap  preparasi  sampel  dengan cara  mempersiapkan  sampel  holder,  dan  dibersihkan dengan tisu yang telah ditetesi alkohol, memasukkan sampel dari tempat sampel dengan berat 1,4 gram ke dalam  sampel  holder  kemudian  di press agar  rata. Kemudian  memasukkan  sampel  holder  ke  alat  XRD untuk dikarakterisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Kalsinasi Terhadap Struktur Kristal
Kalsinasi  menyebabkan  terjadinya  perubahan struktur  dari  sampel  serpentin.  Hasil  karakterisasi XRD  akan  dicocokkan  dengan database mineral serpentin untuk menganalisa perubahan struktur yang terjadi  pada  serpentin.  Perubahan  struktur  pada serpentin  dapat  diperlihatkan  pada  Tabel  1.

## Tabel 2. Struktur dari Mineral Penyusun Serpentin
Tabel  1  dapat  diketahui  adanya  perubahan  struktur pada  serpentin.  Ketika  terjadi  perubahan  struktur, maka terbentuk juga mineral baru. Pada saat sebelum disinter,  ada  beberapa  mineral  yang  terkandung dalam  serpentin  dengan  struktur  yang  berbeda  yaitu struktur monoclinic , cubic, dan orthorhombic . Selain  itu,  pada  saat  dikalsinasi  dengan temperatur  725 ℃ ,  struktur cubic berubah  menjadi struktur rhombohedral. Pada temperatur 750 ℃ , tidak terjadi  perubahan  struktur.  Namun  pada  temperatur 775 ℃ muncul struktur baru yaitu hexagonal. Perubahan struktur ini disebabkan karena proses oksidasi pada sampel. Proses oksidasi ini mengakibatkan  ion  Mg  dan  ion  Si  dapat  bergerak secara bebas, sehingga dapat mempengaruhi koordinasi  atom-atom  dalam  unit  selnya.  Selain  itu, koordinasi  atom-atom  dari  unsur  minor  juga mempengaruhi  perubahan  struktur.  Unsur  minor tersebut  antara  lain  unsur  Si,  Fe,  Al  dan  Ni.  Proses oksidasi juga menyebabkan munculnya ion Fe 3+ . Tiap  pasangan  ion  Fe 3+ disertai  kekosongan kation, sehingga mengakibatkan terjadinya koordinasi  antar  atom  unit  sel (19) .  Berdasarkan keadaan atom Fe yang tidak stabil, yang menyebabkan adanya 2 jenis ikatan yaitu 3 ikatan Fe- O panjang dan 3 ikatan Fe-O pendek [2] sehingga hal
ini  menyebabkan  terjadinya  perubahan  struktur. Perubahan  struktur  akibat  kalsinasi  dapat  juga menunjukkan bahwa terbentuknya mineral baru.

## KESIMPULAN
Pemberian  kalsinasi  pada  serpetin  yang  terdapat di  Jorong  Sungai  Padi  dapat  mengubah  struktur serpentin.  Beberapa  mineral  yang  terkandung  dalam serpentin dengan struktur yang berbeda yaitu struktur monoclinic , cubic, dan orthorhombic .  pada  saat dikalsinasi  dengan  temperatur  725 ℃ ,  struktur cubic berubah  menjadi  struktur rhombohedral. Pada temperatur  750 ℃ ,  tidak  terjadi  perubahan  struktur. Namun pada temperatur 775 ℃ muncul struktur baru yaitu hexagonal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada DIKTI  yang  telah  mendanai  penelitian  ini  melalui Penelitian  Unggulan  Perguruan  Tinggi  tahun  2013 dengan judul Karakterisasi Fisika Mineral Ekonomis Sumatera Barat Menggunakan Metode Diffraksi Sinar-X .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Beiser,  Arthur.  1986. Konsep  Fisika Modern . Jakarta: Erlangga.
[2] Benny,Sreelekha.  2010. High  Temperature Water  Gas  Shift  Catalysts:  A  Computer Modelling  Study . Tesis.  London:  University College London
[3] Brindley, W. 1971. Antigorite-Its Occuance As  A  Clay  Mineral. University  Park, Pennsylvania, U.S.A. Vol 19. Pp. 187-191
[4] California Geological
Survey. 2002. Serpentine California State Rock. California. California Department Of Conservation
[5] Can,  Semra.  2008 .  Characterization  Of Serpentine  Filled  Polypropylene .  Middle East Technical University. Thesis
[6] Faust, T George and Joseph J. Fahey. 1962. The Serpentine-Group Minerals. Washington. United States Government Printing Office : Geological Survey
Professional Paper 384-A
[7] Gautreau, Ronald and Savin William. 2006. Schaum’s Outline Of Modern Physics : Erlangga
[8] Hrsak, Damir. 2005. The Decomposition Of Serpentine By Thermal Treatment. Croatia. Faculty of Metallurgy, University of Zagreb
[9] Hurlbut, JR S Cornelius.  972. Dana’s manual of Mineralogy. Harvard University. Wiley International Edition
[10] Nelson A Stephen. 2011. Phyllosilicates (Micas, Chlorite, Talc, & Serpentine).
Mineralogy Tulane University
[11] Parno. 2006. Fisika  Zat Padat. Malang: Universitas Negeri Malang
[12] Pratapa, Suminar. 2004. Prinsip-Prinsip Difraksi Sinar-X, makalah seminar  XRD disampaikan di Padang.
[13] Rosana, Dadan dkk.2003. Konsep Dasar Fisika Modern. IMSTP.
[14] Smallman R.E., R.J. Bishop. 2000. Metalurgi Fisik Modern dan rekayasa Material. Jakarta: Erlangga
[15] Sukandarrumidi. 2009. Geologi Mineral Logam. Yogayakarta. Gadjah Mada University Press
[16] Surya, Yohannes. 2009. Fisika Modern. Tangerang. PT Kandel
[17] Tonggiroh, Adi dan Purwanto. 2011. Kajian Mineral Serpentin : Korelasi Karbondioksida dan Platinum Group
Element (PGE) pada Sequen Batuan Ultramafik. Makassar. Jurusan Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Proseding
[18] Van Vlack Lawrence H. 2004. Elemen- elemen ilmu dan rekayasa material. Edisi keenam. Jakarta : Erlangga
[19] Withaker,  Zussman. 1958. The
Characterization Of Serpentine Minerals. Vol. 43, September_October. America. The American mineralo